SÉANCE DU 21 AVRIL IC)l3. 12<4l 



utilisée jusqu'ici. Nous avons employé la méthode des dilatations, en nous 

 servant des dispositifs antérieurement décrits par MM. Charpy et Grenet('). 

 Dans une première série d'essais, effectuée sur des alliages contenant 

 environ 0,10 de carbone, o,3o de manganèse et de 0,20 à /\,5 pour 100 de 

 silicium, nous avons constaté d'abord que l'addition de silicium au fer ne 

 modifie pas d'une façon appréciable le coefficient de dilatation entre o° 

 et 700 environ. 



L'anomalie de dilatation qui s'observe sur les fers très peu carbures entre 8oo° et 

 900° ne subit pas de déplacement notable dans l'échelle des températures, aussi bien 

 à l'échauflement qu'au refroidissement, mais diminue graduellement d'amplitude à 

 mesure que la teneur en silicium augmente, et disparaît complètement pour une teneur 

 d'environ i,3opour 100. Pour les alliages peu carbures contenant plus de i,3o pour 100 

 de silicium, on obtient donc une courbe presque recliligne entre o° et 900°, la courbe 

 obtenue à réchauffement coïncidant avec la courbe obtenue au refroidissement. On 

 arrive ainsi au même résultat que par addition de nickel au fer, mais par un mécanisme 

 très différent, les anomalies de dilatation s'effaçant graduellement à température fixe, 

 avec le silicium, tandis que le nickel les fait disparaître en les déplaçant dans l'échelle 

 des températures, sans modifier notablement leur amplitude. 



Dans une deuxième série d'essais effectuée sur des alliages contenant 

 environ o,35 de carbone et 0,80 de manganèse, nous avons observé des 

 faits analogues. 



Là encore, le silicium ne modifie pas le coefficient de dilatation, et déplace peu la 

 température à laquelle se produit une contraction pendant réchauffement (ou une 

 dilatation pendant le refroidissement), mais diminue graduellement l'amplitude de 

 cette contraction; l'influence du silicium est ici beaucoup moins marquée que dans 

 les aciers doux, et pour effacer complètement l'anomalie de dilatation et obtenir des 

 courbes régulières, il faut arriver à des teneurs en silicium supérieures à 4,5 pour 100. 



Ces résultats paraissent surtout intéressants quand on les rapproche de 

 ceux fournis par l'étude des vitesses de refroidissement. On sait que les 

 recherches d'Osmond, Arnold, Stead, Baker concordent pour indiquer que 

 l'addition de silicium au fer efface graduellement le point critique A3, 

 mais laisse subsister le point critique A2, tout en abaissant légèrement sa 

 température. Dans les alliages peu carbures contenant plus de i,3o de 

 silicium, on serait donc conduit à conclure qu'il n'existe aucune transfor- 

 mation entre o° et 900 d'après l'examen de la courbe de dilatation, tandis 

 que l'étude du refroidissement indiquerait une transformation vers 700 . Il 



(') Comptes rendus, I er semestre 1902, p. 54o. 



